Source: http://docplayer.fi/62274570-Betonin-lisaaineen-xypex-admix-c-1000-nf-kayttoselostekokeet-0-nayte-tilaajan-toimittama-20-kg-n-nayte-era-betonin-lisaainetta-xypex-admix-c-1000-nf.html
Timestamp: 2018-12-11 20:46:49+00:00
Document Index: 12768685

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ']

BETONIN LISÄAINEEN XYPEX ADMIX C-1000 NF KÄYTTÖSELOSTEKOKEET. 0 NÄYTE Tilaajan toimittama 20 kg:n näyte-erä betonin lisäainetta Xypex Admix C-1000 NF. - PDF
Download "BETONIN LISÄAINEEN XYPEX ADMIX C-1000 NF KÄYTTÖSELOSTEKOKEET. 0 NÄYTE Tilaajan toimittama 20 kg:n näyte-erä betonin lisäainetta Xypex Admix C-1000 NF."
1 Tutkimuelotu (2) Jaakko Roinito A7 Jakelu: Ininööritoimito Sulin Oy Dick Sulin Ormupellontie HELSINKI Tarkataja, pvm Hyväkyjä, pvm Korvaa Avainanat BETONIN LISÄAINEEN XYPEX ADMIX C000 NF KÄYTTÖSELOSTEKOKEET 0 TILAUS / Dick Sulin. 0 NÄYTE Tilaajan toimittama kg:n näyteerä betonin liäainetta Xypex Admix C000 NF. 0 YLEISTÄ Kokeet on tehty Suomen Betoniyhdity r.y:n julkaiun By 22 Betoninormien edellyttämiä käyttöeloteita kokevat ohjeet kohdan A Betonin liäaineet liäaineryhmän Tiivityaineet (T) mukaieti. Ylimääräienä kokeena on määritetty kutituma myö koebetoneille, joia ideaineena oli SRementti. 0 AINEOSAT 0.0 Liäaine Nimi Valmitaja Maahantuoja Olomuoto Väri Peruannotu Xypex Admix C000 NF Xypex (UK) LLP, Chehire, Englanti Ininööritoimito Sulin, Helinki Jauhe Harmaa,5 % ementin painota. LIITTEET. Koetuloket, Betoni 6, Kemiallinen analyyi,. 3. IRpektri,. Conteta Oy, Ytunnu Rajatorpantie 8 C, PL 23, 060 Vantaa, puh. (09) , fax. (09) Skräbbölentie 6, 2600 Parainen, puh , fax Conteta Oy. Tämän aiakirjan oittainen julkaieminen on allittu vain Conteta Oy:n antaman kirjallien luvan peruteella.
2 Tutkimuelotu 2 (2) Jaakko Roinito A7 0.0 Valmitaja Finnementti Oy Tehda Parainen laji CEM II/AM (SLL) 42,5 N Lujuudenkehity (SFS EN96): Tetauikä 2 d 7 d 28 d Puritulujuu MN/m 2 27,3 42,4 5,7 Tihey kg/m Ominaipintaala m 2 /kg 400 Sitoutumiaika (SFS EN963) ja itoutumien loppuaika: itoutuminen alkoi 85 min itoutuminen päättyi 350 min Standardipatan vedentarve 29,5 % 0.0 Kiviaine Kiviaineken rakeiuu käyttöelotekoeohjelman perukokeia ekä SRementillä tehdyiä kutitumakokeia oli euraava: Seulakoko 0,25 0,25 0, Läpäiy % 5, Kiviaineken rakeiuu käyttöelotekoeohjelman vedenpitävyykokeen betonia oli: Seulakoko 0,25 0,25 0, Läpäiy % 0, Kiviaine oli graniittiperäitä, petyä ja lajiteltua, raemuodoltaan pyöreähköä, luonnonkiviaineta, jonka < 0,25 aineken rakeiuu granulometrianalyyin mukaan oli euraava: Raekoko 0,00 0,002 0,005 0,00 0,0 0,040 0,063 0,25 Läpäiy %,3,7 2,7 3,6 5,5 4,2 35, Vei Kokeia käytettiin Vantaan kaupungin veijohtovettä. 0 KOETULOKSET Koetuloket on eitetty liitteiä 3. Koetuloten yhteydeä ilmoitettu numero viittaa koeohjelman By 22 vataavaan kohtaan. Conteta Oy, Ytunnu Tämän aiakirjan oittainen julkaieminen on allittu vain Conteta Oy:n antaman kirjallien luvan peruteella.
3 Tutkimuelotu (4) Liite Jaakko Roinito A7 Merkinnät: V = vertailueo L = liäaineeo, peruannotu L2 = liäaineeo, 2 x peruannotu L5 = liäaineeo, 5 x peruannotu 0 PERUSKOKEET 5. Betoni V L L2 L Betonimaa Kootumu ja valmituolouhteet Suhteitettu kootumu maaoin Kiviaine Vei (tehollinen) Liäaine Valmituolouhteet: Koehuoneen lämpötila C Koehuoneen uht.koteu % Mittautuloket Notkeu 0 min kuluttua , ,54 0, , ,0 9,5 9,0 9, Vedentarve Suhteellinen veimäärä % Notkeuden muuto äilytyken aikana: 40 min kuluttua 70 min kuluttua Tihey 0 min kuluttua 40 min kuluttua 70 min kuluttua , , , , , , Conteta Oy, Ytunnu Tämän aiakirjan oittainen julkaieminen on allittu vain Conteta Oy:n antaman kirjallien luvan peruteella.
4 Tutkimuelotu 2 (4) Liite Jaakko Roinito A7 5. Betoni V L L2 L Ilmamäärä l/m³ 0 min kuluttua 40 min kuluttua 70 min kuluttua Vedenerottuminen cm³/dm³ h kuluttua 3 h kuluttua Tärytyraja Paraiten CEM II/AM (SLL) 42,5 N h:min Paraiten CEM II/ALL 42,5 R h:min Lakettu kootumu aineoien tiheykien ja ilmamäärän peruteella: 2 4 6:50 5: :00 7: :0 9:0 Runkoaine Vei (tehollinen) Vei (kokonai) Liäaine Veiilmaementtiuhde (tehollinen) 5..2 Kovettunut betoni Puritulujuu (SFS 4474) + C 2 d MN/m² 7 d 28 d Tihey 2 d 7 d 28 d Kutituminen 7 56 d /m ,63 8,5 3,0 38, ,4 0, ,440 0,62 8,0 34,0 40,5 24 0,40 0, ,90 0,60 6,5 34,0 43,0 0,44 0, ,050 0,6 35, Conteta Oy, Ytunnu Tämän aiakirjan oittainen julkaieminen on allittu vain Conteta Oy:n antaman kirjallien luvan peruteella.
5 Tutkimuelotu 3 (4) Liite Jaakko Roinito A7 0 VEDENPITÄVYYSKOE 5. Betoni V L L Betonimaa Kootumu ja valmituolouhteet Suhteitettu kootumu maaoin Kiviaine Vei (tehollinen) Liäaine Valmituolouhteet: Koehuoneen lämpötila C Koehuoneen uht.koteu % Mittautuloket Notkeu 0 min kuluttua 9,00 0,7 47 9,00 0,70 0, ,00 0,69 0, ,0 9,5 9, Tihey 0 min kuluttua Ilmamäärä l/m³ 0 min kuluttua Lakettu kootumu aineoien tiheykien ja ilmamäärän peruteella: Runkoaine Vei (tehollinen) Vei (kokonai) Liäaine 3,360 6,7 Veiilmaementtiuhde (tehollinen) 0,84 0,78 0, Vedentunkeuma 28 d > Conteta Oy, Ytunnu Tämän aiakirjan oittainen julkaieminen on allittu vain Conteta Oy:n antaman kirjallien luvan peruteella.
6 Tutkimuelotu 4 (4) Liite Jaakko Roinito A7 0 KUTISTUMAKOE SRSEMENTILLÄ 5. Betoni V L Betonimaa Kootumu ja valmituolouhteet Suhteutettu kootumu maaoin Kiviaine Vei (tehollinen) Liäaine Valmituolouhteet: Koehuoneen lämpötila C Koehuoneen uht.koteu % Mittautuloket Notkeu 0 min kuluttua , ,0, Tihey 0 min kuluttua Ilmamäärä l/m³ 0 min kuluttua Lakettu kootumu aineoien tiheykien ja ilmamäärän peruteella: 2 48 Runkoaine Vei (tehollinen) Vei (kokonai) Liäaine Veiilmaementtiuhde (tehollinen) Kutituminen 7 56 d /m ,62 0,26 0, ,455 0,6 0,28 0,0 Conteta Oy, Ytunnu Tämän aiakirjan oittainen julkaieminen on allittu vain Conteta Oy:n antaman kirjallien luvan peruteella.
7 Tutkimuelotu () Liite 2 Jaakko Roinito A7 LISÄAINEEN KEMIALLINEN ANALYYSI (5.3) 0 MÄÄRITYKSET Liäainenäyte Xypex Admix C000 NF analyoitiin Suomen Betoniyhdity r.y:n julkaiun By 22 Käyttöeloteita kokevat ohjeet mukaieti. Intrumentaalimäärity uoritettiin ajamalla kuivaaineen infrapunapektri alueella l/cm. Analyyi on uoritettu alihankintana Paavo Ritola Oy:n Vantaan laboratorioa, joka toimii laatujärjetelmäe mukaieti hyväkyttynä alihankkijana. 0 KOETULOKSET Betonin liäaine Olomuoto Väri PH (0 % liuo) Kuivaainepitoiuu 05 C, % Kuivaaineen hehkutuhäviö 950 C, % Tihey, Kloridi Cl, % Sulfaatti SO 2 4, % Xypex Admix C000 NF Jauhe Harmaa 2,6 98,9 2, <0,0,7 Kuivaaine, kloridi ja ulfaattipitoiuudet on ilmoitettu painoproentteina liäaineeta. Conteta Oy, Ytunnu Tämän aiakirjan oittainen julkaieminen on allittu vain Conteta Oy:n antaman kirjallien luvan peruteella.
8 Tutkimuelotu () Liite 3 Jaakko Roinito A7 Conteta Oy, Ytunnu Tämän aiakirjan oittainen julkaieminen on allittu vain Conteta Oy:n antaman kirjallien luvan peruteella.
Vantaan Rahtikeskus Oy. Oy Göran Hagelberg Ab
1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 120186 / palveluiden hankinta (Piteyty kohderyhmittäin) Saapuneita tarjoukia yhteenä: 14 Kelvolliia tarjoukia yhteenä: 14 Ryhmien yhteiet kriteerit KULJETUS ML- Göran Max